22 



Sieb/ehnter Abschnitt. Fasern. 



Verlangerung der Faser bez. der Metalle innerhalb der 

 Elastizitatsgrenze in Prozenten ausgedriickt. 



nach Weisbach 

 Schmiedeeisen in Staben . 

 > Blech 



Drahten . 



Deutscher gehammerter und 

 angelassener Stahl 



0,067 

 0,080 

 0,010 



0,012 



nach Schwendener 

 Phormium tenax . . . 1,3 1,4 

 Jubcea spectabilis .... 1,26 

 Pincenectia recurvata . . 1,45 

 Lilium auratum . . . . 0,75 

 Molinia coerulea . . . .. 1,1 

 Secede cereale 0,44 



Uber die Festigkeitsverhaltnisse der wichtigsten Gespinstfasern 

 liegen in praktischer Beziehung wichtige Versuche von K. E. Hartig 1 ), 

 Pfuhl 2 ), E. Hanausek 3 ) u. a. vor. Es wurden Faserbiindel bei 50 bis 

 0,5 mm Einspannlange zerrissen und hieraus die absolute Festigkeit ab- 

 geleitet. Aus diesem Werte wurde unter Zugrundelegung der Dichte der, 

 Faser die ReiBlange bestimmt, worunter jene berechnete Lange zu ver- 

 stehen ist, bei welcher durch ihr eigenes Gewicht das Abreiflen in der 

 Nahe der Aufhangestelle erfolgen miiBte. Die ReiBlange wird in Kilo- 

 metern ausgedriickt. 



In nachstehender Tabelle sind die Festigkeitsverhaltnisse der wich- 

 tigsten vegetabilischen Fasern nach den Untersuchungen von Hartig und 

 Pfuhl ziffernmaBig ausgedriickt. Zum Vergleiche wurde auch Seide heran- 



gezogen. 



Faserstoff 



Die ReiiMngen sind auf eine Einspannlange = berechnet. 



Bruchmodul 



Reifilange Speziflsches od. Festigkeit 

 in km Gewicht auf 1 qmm 



in kg 



Kokosfaser . . . 

 Baumwollenfaser . 

 Flachsfaser 5 ) . . . 

 Rohseide .... 

 Manilahanf . . . 

 Ghinagras . 

 Polnischer Reinhanf 

 Jutefaser 



Nach Hartig 

 34,27 

 36,00 

 40,04 



78,00 



49,51 7 ) NachPfuhl") 



\] Dinglers polytechn. Journal (4879 und 1883). 



2) 1. c. I (1888). 



3) S. unten bei Baumwolle. 



4) K = R. s. 



5) Uber die neuesten Untersuchungen der ReiClange des Flachses, welche von 

 A. Herzog ausgefiihrt wurden, s. unten bei Abhandlung des Flachses. 



6) Fur Einspannlange =10 mm ist R = 20 km. 



7) Fur Einspannlange = 10 mm ist K = 28,72 kg. 



8} Pfuhl hebt ausdriicklich hervor, daB der Bruchmodul bei geringeren Jute- 



